## BERKALA FISIKA INDONESIA

## Jurnal Ilmiah Fisika, Pembelajaran dan Aplikasinya
http://journal.uad.ac.id/index.php/BFI/index 2085-0409 (Print) │ 2550-0465 (online)

## Penurunan laju korosi logam aluminium, besi dan baja menggunakan inhibitor ekstrak daun jambu biji

## Mutiah Lubis*, Masthura, Miftahul Husnah
Program Studi Fisika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Neger Sumatera Utara Medan, Indonesia Email: mutiahlubis0104@gmail.com * Penulis korespondensi

## Informasi artikel ABSTRAK
Sejarah artikel: Dikirim Revisi Diterima 07/12/22 14/04/23 25/06/23 Korosi merupakan peristiwa yang tidak dapat kita hindari, namun prosesnya dapat ditunda.
Aluminium, besi, dan baja merupakan jenis logam yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari  dan  rentan  korosi.  Salah  satu  cara  efektif  mengurangi  laju  korosi  adalah menggunakan inhibitor organik karena bersifat biodegradable . Penelitian ini menggunakan ekstrak daun jambu biji  sebagai  inhibitor korosi  pada media korosif dalam larutan NaCl 3,5%.  Penelitian  ini bertujuan  mengetahui pengaruh  dan  efisiensi penambahan  inhibitor pada  media  korosif  aluminium,  besi,  dan  baja.  Metode Weight  Loss digunakan  untuk menentukan nilai laju korosi dengan cara merendam sampel dalam larutan NaCl 3,5% dan media korosif selama enam hari. Pemeriksaan struktur permukaan logam menggunakan alat  metalografi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  ekstrak  daun  jambu  biji  dapat menghambat laju korosi logam. Laju korosi terkecil pada aluminium, besi, dan baja terdapat pada penambahan inhibitor 20% yaitu 11,24 mpy, 9,15 mpy, dan 7,31 mpy. Peningkatan konsentrasi inhibitor menyebabkan peningkatan efisiensi inhibitor korosi yang dibuktikan menurunnya  nilai  laju  korosi  pada  logam.  Pengujian  mikrostruktur  menunjukkan  korosi pada permukaan logam berkurang dan hampir tidak terlihat dengan penambahan inhibitor 20%.
This is an open access article under the CC – BY-SA license
Kata kunci:
Daun Jambu Biji Laju Korosi Logam NaCl 3,5%

## ABSTRACT Keywords:
Atomic and Nuclear Physics Learning module Zeeman effect ADDIE model Decreading the corrosion rate of aluminium, iron and steel using guava leaf extract inhibitors. Corrosion is an event that we cannot avoid, but the process can be delayed.
Aluminum, iron, and steel are types of metal that are often used in everyday life and are susceptible to corrosion. One effective way to reduce the corrosion rate is to use organic inhibitors  because  they  are  biodegradable.  This  research  uses  guava  leaf  extract  as  a corrosion  inhibitor  in  corrosive  media  in  a  3.5%  NaCl  solution.  This  research  aims  to determine the effect and efficiency of adding inhibitors to corrosive aluminum, iron, and steel media. The Weight Loss method was used to determine the corrosion rate value by immersing the sample in 3.5% NaCl solution and corrosive media for six days. Examination of metal surface structures using metallography tools. The research results show that guava leaf extract can inhibit the rate of metal corrosion. The lowest corrosion rates for aluminum, iron, and steel were found with the addition of 20% inhibitor, namely 11.24 mpy, 9.15 mpy, and 7.31 mpy. Increasing the inhibitor concentration causes an increase in the efficiency of the corrosion inhibitor, as evidenced by a decrease in the corrosion rate value of the metal. Microstructural testing showed that corrosion on the metal surface was reduced and almost invisible with the addition of a 20% inhibitor..
How to Cite:
Lubis,  M.,  Masthura,  &  Husnah,  M.  (2023).  Penurunan  laju  korosi  logam  aluminium,  besi  dan  baja menggunakan inhibitor ekstrak daun jambu biji. Berkala Fisika Indonesia: Jurnal Ilmiah Fisika, Pembelajaran Dan Aplikasinya , 14 (2), 63 – 71. https://doi.org/10.12928/bfi-jifpa.v14i2.25333
p-ISSN 2085-0409
e-ISSN 2550-0465

## Pendahuluan
Korosi merupakan reaksi logam dengan lingkungan yang mengakibatkan degradasi logam akibat serangan kimia. Lingkungan yang dimaksud adalah air, larutan asam, larutan basa, udara, air garam, dan media  korosi  lainnya.  Lingkungan  ini  rentan  terhadap  kejadian  korosi  (Aprilliani  et  al.,  2017).  Proses korosi  melibatkan  dua  reaksi  kimia  yaitu  reaksi  reduksi  dan  oksidasi.  Hampir  semua  logam  yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari sangat rentan terhadap korosi, antara lain struktur jembatan, rangka mobil, peralatan rumah tangga, peralatan kesehatan, peralatan pabrik petrokimia, dan kapal laut (Hartanto & Wicaksono, 2018)
Besi merupakan logam yang paling mudah terkorosi karena mempunyai nilai potensial reduksi negatif (Sudiarti et al., 2018). Baja merupakan material yang paling banyak digunakan dalam industri. Namun baja sangat mudah terkorosi karena merupakan campuran besi dan karbon (Nurhayati et al., 2020). Selain besi dan baja, aluminium juga merupakan logam yang sering digunakan dalam berbagai kegiatan  industri  karena  sifatnya  yang  ringan,  padat,  dan  merupakan  penghantar  listrik  yang  baik (Lestari  et  al.,  2018).  Pencegahan  dan  pengendalian  korosi  dapat  dilakukan  dengan  menggunakan inhibitor organik (Stiadi et al., 2019)
Inhibitor  merupakan  zat  yang  keberadaannya  pada  suatu  lingkungan  dapat  menurunkan  laju korosi pada logam (Gapsari, 2017). Inhibitor organik merupakan inhibitor yang berasal dari bahan alami yang  terdapat  di  alam.  Inhibitor  organik  sangat  efektif  digunakan  karena  bersifat biodegradable . Inhibitor organik juga memiliki sifat tidak beracun dan dapat diperbarui (Utomo et al., 2019). Beberapa senyawa organik seperti tanin, alkaloid, saponin, pigmen asam amino, dan protein dapat ditemukan pada ekstrak tumbuhan yang dapat menurunkan laju korosi (Alexander & Tambun, 2021)
Tanin  berfungsi  sebagai  antioksidan  yang  dapat  menghambat  dan  mencegah  proses  korosi karena mengandung unsur N, P, O, S dan pasangan elektron bebas (Aprilliani et al., 2017). Senyawa ini akan teradsorpsi pada permukaan logam kemudian membentuk senyawa aktif yang akan mencegah terjadinya korosi dan menyebabkan laju korosi menurun (Stiadi et al., 2019). Daun jambu biji ( Psidium guajava,  Linn )  merupakan  salah  satu  contoh  tumbuhan  yang  mengandung  tanin  (Hartanto  & Wicaksono, 2018).
Daun  jambu  biji  mengandung  tanin  dan  zat  penyamakan  ( psiditanin )  12-18%,  sekitar  9%
(Mulyaningsih et al., 2019). Kandungan tanin pada jambu biji membuat tanaman ini dapat digunakan sebagai  inhibitor  untuk  menurunkan  laju  reaksi  korosi  pada  logam  (Hartanto  &  Wicaksono,  2018).
Lestari  dkk.  (2018)  melakukan  percobaan  pada  logam  aluminium  dengan  menggunakan  inhibitor ekstrak daun caramunting dan larutan NaOH sebagai media korosif. Logam aluminium yang digunakan sebagai sampel direndam dalam larutan NaOH 1 M dengan ekstrak daun caramunting 20 ppm ( part permillion ) dan direndam selama 5, 15, 30, 45, dan 60 menit. Hasil penelitian diperoleh nilai laju korosi aluminium sebelum penambahan inhibitor dengan variasi waktu masing-masing sebesar 0,047, 0,0598,
0,0719, 0,0786, dan 0,0688 g/cm.menit. Sedangkan laju korosi pada aluminium setelah penambahan inhibitor sebesar 0,0356, 0,0465, 0,0536, 0,0757, dan 0,0658 g/cm.menit dengan daya hambat sebesar 24,26%,  22,27%,  25,44%,  3,65%,  dan  1,23%.  Dengan  demikian,  adanya  inhibitor  dari  ekstrak  daun caramunting menyebabkan laju korosi aluminium yang direndam dalam larutan NaOH 1 M menjadi lebih lambat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan inhibitor pada media korosif pada logam aluminium, besi, dan baja dengan lama perendaman 6 hari.

## Metode
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah daun jambu biji, logam aluminium, besi dan baja dalam bentuk pelat, Aquadest , etanol, dan larutan NaCl 3,5%. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah timbangan digital, timbangan elektronik, erlenmeyer , kertas saring, spatula, gunting, blender , corong, gelas kimia, gelas ukur, cawan petri, pipet, botol jar, penampi, metalograf , rotary evaporator , dan jangka sorong.
Logam Aluminium, Besi, dan Baja dipotong dengan ukuran 5 cm × 3 cm dengan ketebalan 1 mm.
Kemudian potongan logam dibersihkan menggunakan air suling sebelum dilakukan pengujian untuk menghilangkan  kotoran  pada  logam.  Setelah  itu  logam  dikeringkan  dan  ditimbang  menggunakan timbangan elektronik untuk mengetahui massa awal logam.
Sampel  aluminium,  besi,  dan  baja  yang  diketahui  massanya  direndam  terlebih  dahulu  dalam campuran NaCl 3,5% dan 50 ml inhibitor. Variasi inhibitor yang digunakan adalah 0%, 10%, dan 20% dari jumlah total larutan yang dicampur, dengan lama perendaman yang bervariasi selama enam hari. Setelah  waktu  perendaman,  logam  dihilangkan,  dan  struktur  mikro  permukaan  logam  diuji menggunakan alat metalografi.
Setelah pengujian struktur mikro logam selesai, logam dibersihkan, dan kotoran-kotoran yang menempel pada logam dihilangkan. Kemudian logam tersebut ditimbang untuk mendapatkan massa akhir logam tersebut. Setelah itu dilakukan perhitungan untuk menentukan nilai laju korosi pada logam dengan  menggunakan  metode Weight  loss ,  dan  digunakan  rumus  pada  persamaan  1  (Purnomo  & Marlianto, 2020).
𝐶𝑅 = 𝑘.∆𝑊 𝜌.𝐴.𝑡 (1)
Dimana CR adalah laju korosi dalam satuan mpy ( mills per years ), k adalah konstanta korosi, ∆W adalah massa logam yang hilang (massa awal logam – massa akhir logam) dalam gram. ρ adalah nilai massa jenis logam, A adalah luas permukaan logam dalam satuan cm 2 , dan t adalah lamanya logam direndam dalam satuan jam. Setelah diperoleh nilai laju korosi, selanjutnya dihitung efisiensi inhibitor menggunakan rumus pada persamaan (2) (Harahap & Marlianto, 2019).
𝐸 = 𝑋𝑎−𝑋𝑏 𝑋𝑎 × 100%
(2)
66 Berkala Fisika Indonesia : Jurnal Ilmiah Fisika, Pembelajaran dan Aplikasinya Vol. 14 No. 2, Juli 2023 | 63 – 71 p-ISSN 2085-0409 e-ISSN 2550-0465
Dimana E adalah  efisiensi  inhibitor  dengan  satuan  persen, X a adalah  nilai  laju  korosi  tanpa inhibitor dengan satuan mpy (mills per years) dan X b adalah nilai laju korosi dengan inhibitor dengan satuan mpy (mills per years) .
Tabel 1. Klasifikasi tingkat kelayakan (Oktova & Jati, 2023)
No. Interval Nilai ( P ) Tingkat Kelayakan 1 76 – 100% Sangat Layak 2 51 – 75% Layak 3 26 – 50% Kurang Layak 4 0 – 25% Tidak Layak

## Hasil dan Pembahasan

## Uji Identifikasi Tanin
Pada percobaan ini digunakan larutan FeCl 3 5% yang memberikan warna hijau kehitaman. Hasil percobaan menunjukkan ekstrak daun jambu biji mengandung tanin dengan melihat perubahan warna yang terjadi pada ekstrak daun jambu biji pada Gambar 1. Perubahan warna terjadi karena adanya reaksi pembentukan  senyawa  kompleks  antara  inti  fenolitik  tanin  dengan  ion  Fe 3+ memberikan  senyawa kompleks yang berwarna (Ulikaryani et al., 2022).
(a) (b)
Gambar 1. Ekstrak Daun Jambu Biji: (a).Tanpa larutan FeCl3 5% dan (b) Ditambah larutan FeCl3 5%.

## Pengujian Laju Korosi
Penelitian ini menggunakan ekstrak daun jambu biji sebagai inhibitor korosi dan larutan NaCl 3,5% sebagai lingkungan korosif.  Rendam logam selama enam hari dalam lingkungan korosif untuk melihat  proses  korosinya.  Penambahan  inhibitor  pada  media  korosi  dilakukan  pada  konsentrasi  0%, 10%, dan 20% dari media korosi yang digunakan. Untuk menghitung nilai laju korosi digunakan rumus pada Persamaan 1.
Tabel 1. Data Laju Korosi
Bahan Konsentrasi Inhibitor Massa yang hilang (gram) Laju Korosi (mpy) Aluminium 0% 0,10 32,04 10% 0,06 18,69 20% 0,03 11,24 Besi 0% 0,41 38,83 10% 0,21 19,82 20% 0,10 9,15 Baja 0% 0,26 25,05 10% 0,12 11,15 20% 0,08 7,31
Dari Tabel 1, dapat dibuat Hubungan antara massa logam yang hilang seperti pada Gambar 2.
Gambar 2. Diagram massa logam yang hilang
Gambar 2 menunjukkan bahwa semakin banyak inhibitor yang ditambahkan ke dalam larutan korosi, semakin sedikit massa logam yang hilang. Hal ini menunjukkan bahwa inhibitor bekerja pada logam untuk mencegah terjadinya korosi, seperti pada Gambar 3.
Gambar 3. Diagram penurunan laju korosi pada logam
Gambar 3 menunjukkan bahwa semakin banyak inhibitor yang ditambahkan, maka laju korosi logam akan menurun. Gambar 3 menunjukkan bahwa logam besi mempunyai laju korosi paling tinggi bila tidak ditambahkan inhibitor yaitu sebesar 38,83 mpy. Besi mempunyai laju korosi yang paling tinggi karena besi merupakan logam yang paling mudah berkarat menurut unsur Fe yang terletak di sebelah kiri pada deret volta, sehingga sangat mudah teroksidasi.
Inhibitor membentuk lapisan tipis pada permukaan logam. Hal ini terjadi karena jumlah adsorpsi dan luas inhibitor pada logam meningkat seiring dengan meningkatnya konsentrasi inhibitor (Andira et al.,  2022).  Lapisan  ekstrak  daun  jambu  biji  yang  terbentuk  sempurna  melapisi  permukaan  logam.
Sedangkan konsentrasi inhibitor yang rendah tidak dapat melapisi permukaan logam secara sempurna sehingga  pada  pengujian  laju  korosi  menyebabkan  ikatan  logam  menjadi  lemah  dan  ion  hidrogen dalam  larutan  berkurang.  Kemudian  logam  menyerap  molekul  hidrogen  yang  terbentuk  dan meningkatkan laju korosi (Sa'diyah et al., 2022).
0.10 0.41 0.26 0.06 0.21 0.12 0.03 0.10 0.08 0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 Aluminium Besi Baja K eh ilan gan Berat (g ram ) Jenis Logam 0% 10% 20%
32.04
38.83 25.05 18.69 19.82
11.16 11.24
9.15 7.31 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00 Aluminium Besi Baja Laju K or os i ( m py) Jenis Logam 0% 10% 20%
p-ISSN 2085-0409
e-ISSN 2550-0465

## Efisiensi Inhibitor
Perhitungan  nilai  efisiensi  inhibitor  digunakan  untuk  melihat  efektivitas  inhibitor  dalam menurunkan laju korosi pada logam. Data perhitungan efisiensi inhibitor dapat dilihat pada Tabel 3 dan Gambar  4.  Tabel  3  dan  Gambar  4  menunjukkan  nilai  efisiensi  inhibitor  terbaik  ketika  inhibitor  20% ditambahkan ke dalam larutan korosi. Nilai efisiensi tertinggi terdapat pada logam besi yaitu sebesar 76,44%. Besi merupakan logam yang paling mudah berkarat, sehingga inhibitor efektif mengurangi laju korosi pada logam tersebut. Hal ini disebabkan terbentuknya Fe(OH) 3 sebagai zat korosif yang dapat menutupi  permukaan  pelat  logam  sehingga  membentuk  lapisan  pasif  pada  sisi  katodik  dan mempengaruhi reaksi reduksi katoda. Jika reaksi di katoda terhambat maka reaksi oksidasi pelat logam di anoda juga akan terhambat (Andira et al., 2022).
Tabel 3. Nilai Efisiensi Inhibitor Bahan Konsentrasi Inhibitor Efisiensi Inhibitor (%) Aluminium 0% - 10% 41,66% 20% 64,91% Besi 0% - 10% 48,96% 20% 76,44% Baja 0% - 10% 55,48% 20% 70,81%
Gambar 4. Diagram Efisiensi Inhibitor

## Pengamatan Mikrostruktur
Pengamatan  Mikrostruktur  dilakukan  setelah  perendaman  selesai  dengan mengggunakan Metalografi. Hasil Pengamatan Metalografi terhadap pada jenis logam dapat dilihat pada Gambar 5, 6 dan 7.
Dalam  Gambar 5,  terdapat  bercak  warna  berbeda  pada  logam  aluminium  dengan  komposisi inhibitor 0%. Bintik-bintik putih yang tersebar pada permukaan logam menandakan terjadinya korosi akibat interaksi dengan media korosi NaCl 3,5%. Pada logam aluminium dengan komposisi inhibitor 10%,  bintik  putih  yang  terdapat  lebih  sedikit,  dan  terlihat  lapisan  hitam  pada  permukaan  logam,
41.66% 48.96% 55.48% 64.91% 76.44% 70.81% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00% Aluminium Besi Baja Ef is ie ns i I nh ib itor (%) Jenis Logam 10% 20%
menandakan bahwa inhibitor menempel pada permukaan logam. Bila menggunakan inhibitor 20%, lapisan hitam pada permukaan logam lebih besar, dan bentuk korosi lebih sedikit.
Pada  Gambar  6,  Logam  besi  dengan  komposisi  inhibitor  korosi  0%  hampir  menutupi  seluruh permukaan  logam  besi.  Bila  konsentrasi  inhibitor  10%,  hanya  terbentuk  sedikit  korosi,  dan  terdapat lapisan hitam pada permukaan logam, yang menandakan bahwa inhibitor menempel pada permukaan logam. Bila menggunakan inhibitor 20%, lapisan hitam hampir menutupi seluruh permukaan logam, sedangkan korosi yang terbentuk lebih kecil dan hampir tidak ada.
Pada  Gambar  7,  logam  baja  dengan  konsentrasi  inhibitor  0%,  terbentuk  korosi  merata  pada seluruh permukaan logam. Pada logam dengan komposisi inhibitor 10%, bentuk korosi lebih sedikit, dan  lapisan  hitam  pada  permukaan  logam  menempel  pada  permukaan  logam.  Bila  menggunakan inhibitor 20% maka lapisan hitam yang menutupi permukaan logam bertambah dan ukuran korosi yang terbentuk menjadi lebih kecil.
(a). konsentrasi inhibitor 0%
(b). konsentrasi inhibitor 10%
(c). konsentrasi inhibitor 20% Gambar 5.  Hasil pengamatan mikrostruktur pada logam Aluminium (a). konsentrasi inhibitor 0% (b). konsentrasi inhibitor 10% (c). konsentrasi inhibitor 20% Gambar 6.  Hasil pengamatan mikrostruktur pada logam Besi (a). konsentrasi inhibitor 0% (b). konsentrasi inhibitor 10%
(c). konsentrasi inhibitor 20%
Gambar 7.  Hasil pengamatan mikrostruktur pada logam Baja
Semakin banyak inhibitor yang menempel pada permukaan logam menandakan bahwa korosi yang  terbentuk  pada  logam  tersebut  juga  semakin  berkurang.  Inhibitor  menghambat  proses  korosi dengan cara adsorpsi, membentuk lapisan tipis yang melindungi logam yang terkorosi. Pada penelitian
p-ISSN 2085-0409
e-ISSN 2550-0465
ini,  inhibitor  bekerja  paling  efektif  pada  logam  besi.  Hal  ini  terlihat  pada  logam  besi  dengan penambahan inhibitor 20%. Korosi pada permukaan logam hampir tidak ada, dan inhibitor melindungi hampir seluruh permukaan logam.
Tanin  membentuk  senyawa  kompleks  dengan  ion  besi  menjadi  Fe-tanat.  Asam  tanat mempercepat  korosi  dengan  menurunkan  pH  dan  membentuk  kompleks  yang  menempel  pada permukaan logam (Dahemat et al., 2019). Terjadi proses oksidasi dari Fe menjadi Fe 2+ , kemudian Fe 3+ dibentuk oleh oksigen. Fe 3+ tereduksi menjadi ion Fe 2+ dengan logam besi di dalam pori-pori sehingga terjadi perubahan warna pada permukaan logam (Rochmat et al., 2019).
Teradsorbsinya senyawa ekstrak pada logam terjadi akibat adanya peristiwa pengisian elektron dari senyawa ekstrak yang kaya elektron pada orbital  kosong Fe pada pelat logam, sehingga membuat Fe lebih stabil, tidak mudah untuk teroksidasi dan membuat permukaan logam terlapisi dan terhalangi dari serangan ion Cl - dan molekul H 2 O yang dapat menyebabkan korosi (Saefuloh et al., 2021). Semakin banyak ekstrak yang melekat pada permukaan logam, proses korosi yang terjadi juga akan semakin kecil (Aprianti, 2021).

## Simpulan
Penelitian  menunjukkan  bahwa  ekstrak  daun  jambu  biji  mengandung  tanin  karena  dapat menghambat korosi pada logam aluminium, besi, dan baja. Nilai laju korosi logam aluminium dengan penambahan inhibitor 0%, 10%, dan 20% adalah 32,04 mpy, 18,69 mpy, dan 11,24 mpy. Nilai laju korosi logam besi sebesar 38,83 mpy, 19,82 mpy, dan 9,15 mpy. Sedangkan nilai laju korosi pada logam baja sebesar 25,05 mpy, 11,15 mpy, dan 7,31 mpy.
Pada perhitungan nilai efisiensi inhibitor pada logam aluminium, besi, dan baja diperoleh hasil bahwa inhibitor bekerja paling efektif pada logam besi dengan nilai efisiensi inhibitor sebesar 76,44% dengan penambahan inhibitor sebesar 20%. Inhibitor yang paling efektif menurunkan laju korosi pada besi karena besi merupakan logam yang sangat mudah terkorosi karena mudah melepaskan elektron sehingga menyebabkan inhibitor bekerja lebih baik dalam menurunkan laju korosi pada logam besi.
Jika mengamati struktur mikro menggunakan metalografi, terlihat bahwa korosi yang terjadi pada logam  lebih  sedikit  ketika  semakin  banyak  inhibitor  yang  ditambahkan  pada  permukaan  logam.
Inhibitor korosi terlihat jelas pada logam yang tidak ditambahkan dan tersebar merata pada permukaan logam.

## Referensi
Alexander, V., & Tambun, R. (2021). Aplikasi Serbuk Daun Sirsak (Annona muricata L.) Sebagai Inhibitor Korosi Besi pada Medium Natrium Klorida [Universitas Sumatera Utara].
http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/31204
Andira,  R.,  Zulnazri,  Z.,  Bahri,  S.,  Azhari,  A.,  &  Muarif,  A.  (2022).  Pemanfaatan  Ekstrak  Daun  Rambutan  Sebagai Inhibitor Korosi Pada Plat Besi Dalam Media Air Payau. Chemical Engineering Journal Storage (CEJS) , 2 (3), 11 – 20. https://doi.org/10.29103/cejs.v2i3.6507
Aprianti,  N.,  &  Ihsan.  (2021). Pengaruh  Inhibitor  Dari  Biji  Nangka  Terhadap  Laju  Korosi  Baja  Karbon  Medium [Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar]. http://repositori.uin-alauddin.ac.id/18855/1/NILMA APRIANTI- Saintek.pdf
Aprilliani, N., Suka, E. G., & Suprihatin, S. (2017). Efektivitas Ekstrak Daun Belimbing Wuluh (Averrhoa Bilimbi L.) Sebagai Inhibitor Pada Baja St37 Dalam Medium Korosif NaCl 3%. Jurnal Teori Dan Aplikasi Fisika , 5 (2), 161 – 172. https://doi.org/10.23960%2Fjtaf.v5i2.181
Dahemat, C. N., Sonik, D. A., Anggorowati, A. A., & Sudaryanto, Y. (2019). Tannin Based Adsorbent (TBA) Dari Daun Jambu Biji (Psidium Guajava L.) Untuk Menyerap Ion Logam CR(VI) Dalam Air Limbah. Jurnal Ilmiah Widya Teknik , 18 (1), 44 – 48. https://doi.org/10.33508/wt.v18i1.2089 Gapsari, F. (2017). Pengantar Korosi . Universitas Brawijaya Press.
https://books.google.co.id/books/about/Pengantar_Korosi.html?id=FFpVDwAAQBAJ&redir_esc=y
Harahap, A. S., & Marlianto, E. (2019). Pengaruh Inhibitor Ekstrak Kulit Semangka Terhadap Laju Korosi Dan Sifat Mekanik Logam Besi Dalam Medium Air Laut [Universitas Sumatera Utara]. https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/23404
Hartanto, S., & Wicaksono, M. A. (2018). Ekstrak Daun Jambu Biji (Psidium guajava, Linn.) Sebagai Inhibitor Korosi Pada Baja Dalam Media 3% NaCl. Jurnal Teknik Mesin ITI , 2 (1), 7 – 11. https://doi.org/10.31543/jtm.v2i1.60
Lestari, I., Nisa, R., Sakinah, N., & Mardiah, M. (2018). Studi Laju Korosi Logam Aluminium dengan Penambahan Inhibitor dari Ekstrak Daun Karamunting (Rhodomyrtus Tomentosa) dalam Larutan NaOH. Jurnal Integrasi Proses , 7 (1), 26 – 31. https://doi.org/10.36055/jip.v7i1.2816
Mulyaningsih, N., Mujiarto, S., & Ubaydilah, G. (2019). Pengaruh Daun Jambu Biji Sebagai Inhibitor Korosi Alami Rantai Kapal. Journal of Mechanical Engineering , 3 (1), 36 – 42. https://doi.org/10.31002/jom.v3i1.1523
Nurhayati, I., Karo, P. K., & Syafriadi, S. (2020). Efektivitas Ekstrak Kulit Buah Maja Sebagai Inhibitor pada Baja Karbon Aisi 1020 dalam Medium Korosif Nacl 3% dengan Variasi Waktu Perendaman. Jurnal Teori Dan Aplikasi Fisika , 8 (2), 159 – 168. https://doi.org/10.23960/jtaf.v8i2.1862
Purnomo, H., & Marlianto, E.  (2020). Efektivitas Ekstrak Daun Kelor (Moringa Oleifera L)  Sebagai Inhibitor Alami Terhadap  Laju  Korosi  Logam  Tembaga  dalam  Medium  HCl  1  M [Universitas  Sumatera  Utara]. https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/28486
Rochmat, A., Liantony, G., & Septiananda, Y. D. (2019). Uji Kemampuan Tanin Daun Ketapang Sebagai Inhibisi Korosi Pada Baja Mild Steel Dalam Pipeline. JURNAL INTEGRASI PROSES , 8 (1), 45. https://doi.org/10.36055/jip.v8i1.5601
Sa’diyah, J., & Suharti, P. H. (2023). Pemanfaatan Psidium Guajava Dan Annona Muricata Sebagai Green Corrosion Inhibitor Terhadap Penurunan Laju Korosi Pada Pipa Baja Karbon. DISTILAT: Jurnal Teknologi Separasi , 8 (4), 883 – 889. https://doi.org/10.33795/distilat.v8i4.518
Saefuloh, I., Setiawan, I., Sunardi, S., Jannah, M., & Lusiani, R. (2021). Pengaruh Temperatur Pelapisan Dan Kekasaran Permukaan Terhadap Laju Korosi Lapisan Electroless Ni-P Baja Karbon Rendah Astm A36. Jurnal Dinamika Vokasional Teknik Mesin , 6 (2), 158 – 165. https://doi.org/10.21831/dinamika.v6i2.44135
Stiadi, Y., Arief, S., Aziz, H., Efdi, M., & Emriadi, E. (2019). Inhibisi Korosi Baja Ringan Menggunakan Bahan Alami Dalam Medium Asam Klorida: Review. Jurnal Riset Kimia , 10 (1), 51 – 65. https://doi.org/10.25077/jrk.v12i2.321
Sudiarti,  T.,  Delilah,  G.  G.  A.,  &  Aziz,  R. (2018).  Besi  dalam Qur’an  dan  Sains  Kimia (Analisis  Teoritis  dan  Praktis
Mengenai Besi dan Upaya Mengatasi Korosi pada Besi. Al-Kimiya , 5 (1), 7 – 16. https://doi.org/10.15575/ak.v5i1.3720
Ulikaryani,  U.,  Fadlilah,  I.,  &  Jati,  U.  S.  (2022).  Pengaruh  Penambahan  Ekstrak  Kulit  Buah  Nipah  sebagai  Green Corrosion  Inhibitor  terhadap  Laju  Korosi  pada  Baja  Karbon  ST37. Jurnal  Rekayasa  Mesin , 17 (3),  495. https://doi.org/10.32497/jrm.v17i3.4012
Utomo, W. B., Murdiningsih, H., Wulandari, N. A., & Esa, I. (2019). Pemanfaatan Ekstrak Daun Jambu Biji dan Daun Mangga Sebagai Inhibitor Korosi Pada Baja ST-37. In Firman (Ed.), Prosiding Seminar Nasional & Pengabdian Kepada Masyarakat (pp. 119 – 123). Politeknik Negeri Ujung Pandang.
http://jurnal.poliupg.ac.id/index.php/snp2m/article/view/1822